No. 43. 



Naturwissenschaftliche Kuudsuhau. 



■Ml 



denen die Ablesungen gemacht wurden, variirten von 

 3° bis 50,3°. Für die entgegengesetzten Stromesrich- 

 tungen sind in einer Tabelle die gefundenen Ausschläge 

 zusammengestellt , und aus ihnen eine Curve der Ab- 

 lenkungen als Function der Temperatur construirt; die- 

 selbe berührt dieAxe der Temperaturen bei -|- 16,4°. Bei 

 dieser Temperatur war also das Peltier'sche Phänomen 

 gleich Null, und hier müsste der neutrale Punkt des 

 Thermoelements sein; nach den früheren Messungen der 

 thermoelektrischen Ströme liegt der neutrale Punkt 

 dieses Elementes bei -f- 12°. Wenn man die Beobach- 

 tungsfehler dieser Messungen berücksichtigt, scheint 

 diese Ucbereinstinimung eine befriedigende zu sein. 



Das zweite Thermoelement, welches untersucht 

 wurde, bestand aus Blei und der Legirung (Sn, 8 CdJ; 

 die zwischen den Temperaturen 3,5° und 51,2° gefun- 

 denen Ablenkungen sind wiederum in einer Tabelle 

 wiedergegeben, und die aus denselben construirte Curve 

 trifft die Axe der Temperaturen bei 31,5°. Da bei der 

 Untersuchung der thermoelektrischen Ströme zwischen 

 dieser Legirung und dem Blei der neutrale Punkt bei 

 26° getroffen wurde, so darf auch hier die Ueberein- 

 stimmung als befriedigend betrachtet werden. 



Die angestellten Versuche bestätigten somit die 

 Theorie. 



W. F. Barrett: lieber die physikalischen Eigen- 

 schaften des Mangan-Stahls. (The Scientilk- 

 Proceedings of lhe Royal Dublin Society. 1887, (N. S.), 

 Vol. V, p. 360.) 



Herr Rottom ley hatte dem Verfasser im vorigen 

 Jahre zur weiteren Untersuchung ein merkwürdiges Stück 

 Stahl eingesandt, das fast unmagnetisirbar war, und dessen 

 Zusammensetzung nach einer Auskunft der Fabrik, aus 

 welcher der Stahl stammte, folgende gewesen: Fe86,68, 

 Mn 12,25, C 0,8, Si 0,15, P 0,1 und S 0,02 Procent. Herr 

 Barrett Hess sich aus derselben Fabrik noch andere 

 Proben dieses stark manganhaltigen Stahls senden , der 

 erst nach einer Keihe von missglückten Versuchen 

 schliesslich mit Hülfe eines Kunstgriffes in Drähte hatte 

 gezogen werden können ; dieser Kunstgriff bestand in 

 der Benutzung der Eigenart dieses Manganstahls, beim 

 Abschrecken aus Gelbgluth nicht wie die anderen Eisen- 

 und Stahlsorten hart, sondern dehnbar zu werden. Die 

 Analyse der Drähte ergab eine von der obigen etwas 

 abweichende Zusammensetzung, nämlich: Fe 84,96, 

 Mn 13,70, C 0,85, Si 0,25, P 0,1 und S 0,09. 



Dieses Material wurde auf seine physikalischen 

 Eigenschaften untersucht und ergab nachstehende Re- 

 sultate. 



Die Dichte des Manganstahls betrug 7,81 gegen 

 7,717 des gewöhnlichen Stahls. Er war sehr hart und 

 ritzte Stahl, der nicht stark gehärtet worden. Der 

 Elasticitätsmodulus der harten Manganstahldrähte war 

 16800kg pro Quadratmillimeter, derjenige der weichen 

 Drähte 16710 kg; beide Werthe sind bedeutend kleiner, 

 als der Modulus des Eisens (18610) und des gewöhn- 

 lichen Stahls (16810 bis 20490). Die Bruchfestigkeit der 

 weichen Manganstahldrähte betrug 48,8 Tonnen pro 

 Quadratzoll, die der harten Drähte 110,2 Tonnen pro 

 Quadratzoll. Durch plötzliches Eintauchen der gelb- 

 glühenden Drähte in kaltes "Wasser wurden sie weich, 

 während das Härten durch langsames Abkühlen erzielt 

 wurde. Der elektrische Widerstand war in harten und 

 weichen Drähten genau gleich ; der specifische Wider- 

 stand betrug 770ÜO C. G. S. pro Cubikcentimeter, eine 

 Grösse, die sehr bedeutend ist im Vergleich zu 9827, 

 dem specitiseh'-n Widerstand des gewöhnlichen Eisens 

 und 21170 C. G. S. dem des Neusilbers. Dieses Material 



würde sich danach empfehlen zur Gonstruction der 

 Widerstandsrollen bei elektrischen Beleuchtungen. 



Am interessantesten waren die Ergebnisse über die 

 magnetischen Eigenschaften dieses Stahls. Herr Bot- 

 t o m 1 e y hatte bereits früher gefunden, dass die Magnetisi- 

 ruugs-Intensität des Manganstahls zu der des gewöhn- 

 liehen Stahls sich verhalte wie 1 zu 3000, und wie 1 zu 7700 

 bei den besten Stahlsorten. Die sorgfältigen Messungen 

 des Herrn Barrett führten zu dem Resultate, dass der 

 Manganstahl (mit 13,75 Proc. Mangan) eine etwa 330mal 

 geringere Magnetisirbarkeit besitze als weiches Eisen 

 (ungefähr gleichzeitig ausgeführte Messungen des Herrn 

 Hopkinson mit Manganstahl von 12,36 Proc. Mangan 

 hatten einen ähnlichen Werth (258) ergeben). Der 

 Manganstahl zeigte ferner keine Verlängerung beim 

 Magnetisiren und kein Tönen beim Magnetisiren und 

 Entmagnetisiren. Ebenso zeigte dieser Stahl kein Nach- 

 glühen, wie andere Eisen- und Stahldrähte , die auf 

 Weissgluth erhitzt, sich langsam bis zu eiuer bestimmten 

 kritischen Temperatur abgekühlt haben (vgl. Rdsch. II, 

 218) ; bekanntlich ist diese kritische Temperatur des 

 Nachglühens oder der Recalescenz diejenige, bei wel- 

 cher die Massen ihre magnetischen Eigenschaften , die 

 sie durch das Erhitzen verloren hatten , beim Abkühlen 

 wieder erlangen (Rdsch. II, 13). Diese Erscheinung des 

 Nachglühens fehlt also dem Manganstahl wie den nicht- 

 magnetischen Metallen : Platin, Kupfer, Neusilber, Silber 

 und Gold. 



Herr Barrett spricht die Hoffnung aus, dass diese 

 Experimente den Ausgangspunkt für fernere Unter- 

 suchungen bilden werden. Denn es muss auffallen, dass, 

 während 13 Procent eines nicht magnetischen Metalls, 

 mechanisch dem Eisen oder Stahl zugemischt, nur 

 wenig die magnetischen Eigenschaften des .letzteren 

 beeinflussen •, 13 Proc. Mangan (das selbst ein schwach 

 magnetisches Metall ist), wenn sie mit dem Stahl legirt 

 sind, die magnetischen Eigenschaften so tief verändern. 

 Wahrscheinlich übt hier die chemische Verbindung einen 

 Fiinfluss auf die magnetischen Eigenschaften aus. Man- 

 ganstahl hat etwa dieselbe Magnetisirbarkeit wie Eisen- 

 oxyd; aber Neusilber, das - eine Legirung von Messing 

 mit dem magnetischen Nickel ist, ist andererseits ganz 

 unmagnetisch. „Isoliren vielleicht die Manganmolecüle 

 die hypothetischen Ampere'schen Ströme im Eisen und 

 verhindern so die Bewegung der Molecüle , welche die 

 Magnetisirung begleitet V" 



Neben ihrem wissenschaftlichen Interesse haben die 

 hier ermittelten Thatsachen auch einen praktischen 

 Werth. Die grosse Zähigkeit und die schlechte Mag- 

 netisirbarkeit machen nämlich den Magnetstahl ganz 

 besonders geeignet zu bestimmten Maschmentheilen, 

 z. B. zu Lagern für Dynamos, und zu Platten für Schiffe, 

 wo sie den Compass weniger beeinflussen werden , als 

 andere Stahlplatten. 



Cargill Gl. Knott: Elektrische Eigenschaft des 

 P a 11 adi um w ass er s tof fs. IThe Journal of the 

 College of Science, Irnp. Univers. Japan. 1887, Vol. I, 

 p. 328.) 

 Vor längerer Zeit wurde beobachtet, dass der Wider- 

 stand eines mit Wasserstoff beladeuen Palladiumdrahtes 

 bei gewöhnlicher Temperatur fast proportional zur 

 Menge des occludirten Wasserstoffs zunimmt und bei 

 vollständiger Sättigung etwa l,7mal so gross ist als in 

 reinem Palladium. Verfasser untersuchte nun das Ver- 

 halten solcher mit Wasserstoff beladener Palladiumdrähte 

 bei verschiedenen Temperaturen. Bei .ziemlich stark 

 beladenem Draht nahm der Widerstand beim langsamen 

 Erwärmen stetig zu bis zu 13o". Oberhalb dieser Tem- 



